— 154 — 
Ecco i risultati delle analisi: : 
Ossido ceroso . . 31,47 . 31,84 . 31,85 . 31,38 . 31,82 
Anidride tungstica — — 67,93 . 68,12 — 
La composizione centesimale calcolata giusta le formole 
II IV 
Ce WO; e Ces(WOX)3 [Ce= 92, o 138] è la seguente: 
OSSITOMCOLOS OM I 0 
AMICO MISSA 0 olo) 00 0 90 00 OLE 
100,00 
Il tungstato neutro di cerio si fonde ad una temperatura molto elevata, ‘però 
molto più facilmente della scheelite. Questo fatto ci suggerì l’idea di tentare la pro- 
duzione del tungstato ceroso cristallizzato, fondendo semplicemente il tungstato amorfo, 
senza bisogno di mescolarlo con un cloruro alcalino, come si era fatto per il tungstato 
di didimio. 
Il tungstato di cerio tenuto per quattro ore in un crogiuolo di platino alla tem- 
peratura di un piccolo forno Perrot, si converte in una massa cristallina omogenea 
di color giallo di zolfo, assai fragile, fortemente birifrangente, e dotata di lucentezza 
vetrosa sulle faccie di sfaldatura, e resinosa nella superficie di frattura che appare 
distintamente concoide. La composizione di questa sostanza è la seguente : 
MSF BARI o o 0 oo 0 6 6 0 EI 
AMI ATI COME O SICA PSA OSS 
100,59 
Pertanto essa si può ritenere come interamente formata da tungstato di cerio 
cristallizzato identico al tungstato amorfo dal quale deriva. 
Questo tungstato è affatto insolubile nell’ acqua; si decompone facilmente per 
l’azione degli acidi energici concentrati, e dei carbonati alcalini alla temperatura 
della fusione. La sua durezza è eguale a quella dell’apatite. La determinazione del 
peso specifico diede i risultati seguenti: 
1.° Determinazione con grammi 12,9626 6,529 a + 12° 
2a » » » 8,8760 6,516 » 
o » » » 13,1526 6,498 »: 
Densità media: 6,514 a + 12° C. 
Le determinazioni del calorico specifico del tungstato ceroso cristallizzato eseguite 
dal prof. Naccari (') condussero ai seguenti risultati : 
1.* Determinazione 0,0836 5.° Determinazione 0,0847 
DT » 0,0861 6.° » 0,0796 
Ss » 0,0811 TEA » 0,0802 
4,° » 0,0820 
Med 00 8211 
(4) Queste determinazioni di calorico specifico vennero eseguite secondo il metodo di H. Kopp. 
Però invece di prendere per temperatura finale del calorimetro la massima temperatura, si seguì il 
metodo del Regnault per correggere i risultati delle esperienze. Inoltre i due calorimetri adoperati 
contenevano l’uno circa 55, l’altro circa 105 grammi di acqua, e quindi assai più che non quello 
del Kopp. Tutti i dettagli numerici di queste esperienze saranno pubblicati in un lavoro che il pro- 
fessor Cossa ed il Naccari stanno preparando sulle proprietà di altri tungstati e di alcuni molibdati. 
